1081 
j 
j samensmelten der ingrediënten snel afgekoeld, dan ontstaat, gelijk 
tlieoretiscli was te voorspellen, een element met hoogere E.K. dan 
wanneer liet afkoelen zeer langzaam had plaats gehad. Wij wijzen 
er nog op, dat de termen ,,snel” en ,, langzaam” afkoelen vaag zijn, 
waaruit te meer blijkt, hoe weinig men dit proces volkomen beheerscht. 
I 12. Al deze moeilijkheden worden ondervangen, indien men ge- 
I bruik maakt van een 8 gew. amalgaam, gelijk reeds door Ernst 
i CoHEN en Khuyt is voorgesteld. Zij hebben tevens bewezen '), dat 
men (met het oog op de vloeibaarheid van dit amalgaam) bij geschikte 
! keuze van den vorm van het element, dit op groote afstanden kan 
I transporteeren, zonder dat eenige storing intreedt. 
i 
i 13. Wij moeten thans nogmaals terngkeeren tot de smelttignnr, 
I door Bijl vastgelegd en door F. E. Smith’s onderzoek bevestigd. 
! Zij geeft ons eene oplossing voor de (schijnbare) tegenstrijdigheden, 
I door Böttger’s uiteenzetting (zie § 4) ontstaan, welke thans, nu het 
elektromotorisch gedrag der kadmiumamalgamen bekend is geworden, 
den juisten stand van zaken niet blijkt weer te geven. Een meta- 
stabiel amalgaam kan nl. wel elektrisch positief zijn t. o. v. een 
stabiel onder verplaatsing van kadmium uit het laatste naar het 
eerste, indien nl. door dit transport het metastabiele zich stabiliseert. 
Büttger heeft het proces echter zóó opgevat, alsof het hier gaat 
om twee modifikaties van een bepaald metaal (kadmium), waarbij 
dan de metastabiele modifikatie als positieve pool ten koste der 
stabiele zou aangroeien, hetgeen natuurlijk onmogelijk is. 
14. Het volgende moge ter toelichting dienen: 
Wij gaan uit van een amalgaam van 12.5 gew. "/o^ welks toestand 
I bij 0° C. door het punt M (Fig. 2) worde voorgesteld. Wij hebben 
hier dus een stabiel, vast éénphasen-sjsteem. Wij brengen dit in 
een kadmiumsulfaatoplossing van willekeurige konceutratie, waarin 
wij tevens een kadmiumpool dompelen. De aldus ontstane cel schakelen 
wij bij 0° C. tegen eene tweede, samengesteld volgens het schema: 
meto, stabiel 12.5 gew. "/o amalgaam (dit is een vast- vloei baar twee- 
phasen-sjsteem, welks samenstelling door de punten G H (— ^ D) 
in Fig. 2 wordt voorgesteld), kadmiumsulfaatoplossing als in de 
eerste cel, kadmiumpool. De geheele kombinatie is dan deze: 
1) Zeitschr. f. physik. Chemie 72 , 38 (1910). 
Zeitschr. f. Elektrochemie 16 , 720 (1910). 
